1918. No. I. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 121 
Das stóchiometrische Verhältnis Zn : Fe beträgt somit: 
In der ganzen Schmelze . . . . 1 Zn: ca. 2.75 Fe. 
"ume Ziakfayaltı n cee can Tess ao he. 
- dem Zinkspinell (in ZnO und FeO) 1 Zn: « 0.6 Fe. 
VEN SS Te cc te uS oe o LT an te Oe. re 
Zn konzentriert sich somit stark in dem Aluminat und noch viel stär- 
ker in dem Sulfid. 
In dem aus der Silikatschmelze auskrystallisierten Monosulfid kon- 
zentriert sich somit : 
Mn in Relation zu Ca, 
Fe in Relation zu Ca, 
Zn in Relation zu Fe (und Ca). 
Bei Gegenwart von sehr viel FeS wird nur ein Teil desselben in der 
Silikatschmelze aufgelóst; der Rest bildet eine besondere flüssige Phase — 
die flüssige Sulfidschmelze. 
Die Gleichgewichte : 
FeS + NiO 27” FeO + NiS 
BES CunO 9c FO CaS 
liegen sehr weit an der rechten Seite. Es bilden sich folglich NiS, bezw. 
Cu,S, die in der Silkatschmelze entweder unlóslich oder nur in Spuren 
lóslich sind, und die somit gleich eine besondere flüssige Phase bilden. 
Vergleich. zwischen der Schmelzpunkt-Erniedrigung einerseits der 
Sulfidschmelzlósungen und andrerseits der Silika t- 
schmelzlósungen. 
Bezüglich der Silikatschmelzlósungen verweise ich auf die beistehen- 
den Tabellen (S. 123 u. 124), die nach demselben Schema wie für die ent- 
sprechenden Tabellen für die Sulfide (S. 17 u. 18) ausgearbeitet sind. Die 
Schmelzkurven der binären Silikatsysteme, mit Eutektikum, reproduziere 
ich auf Fig. 45, wo jedoch die binären eutektischen Mischkrystallsysteme mit 
einer nennenswerten Menge von a in B und 6 in A nicht mitgenommen 
sind. 
